82 NEL. VOGT: M.-N. KI. 
Magnetit, in einer von dem FeyOs-Gehalt der Schlacke abhängigen 
Menge, meist ein oder ein paar Prozent; 
Fayalit, nämlich zinkhaltiger Fayalit oder kurz Zinkfayalit! ge- 
nannt, (Fe, Zn SiO,, in reichlicher Menge, gern etwas über die Hälfte 
der ganzen Schlacke ausmachend; 
bei besonderer chemischer Zusammensetzung und relativ lang- 
samer Abkühlung mag aufser Zinkfayalit auch ein anderes Silikat- 
mineral (namentlich Melilith, in basischen Schlacken mit relativ viel 
AbO; und CaO) sich auf einer späteren Stufe der Erstarrung gebildet 
haben; 
als Schlufaprodukt der Erstarrung begegnen wir etwas Glas, 
meist in einer Menge zwischen ca. ro und 30 9/o. 
PM à o 7 
& = e | 
ONE METAL. d ws 
|o ge We N ay S e 
de 8-5 "pm Poires 3s 
UR à o j 
| r = f 2211 > 
LT = of = 0 o? 
| SE ^c M 
| (54 > am a > o n 
| J| E 225 See Du 
2 ET GR S o DP 
ye Re > Xe 
> J T gt a 
4j Erg Ü ET © S ^ 
U ; S 
% a dn aE 4 
Fig. 27. 
Krystallite von (Zn,Fe)S, teils in Fayalit, teils in Glas liegend. 
a. Schlacke von Burgfeldhammer, Deutschland (cfr. Fig. 28 a). 
b. Schlacke von Vigsnäs, Norwegen (siehe Analyse Nr. 61). 
Das zuerst erwähnte isotrope, gelbe oder gelbbraune Mineral erscheint 
in allen von mir untersuchten sulfidführenden Rohschlacken usw., die min- 
destens etwa 7 % ZnO führen. Andrerseits fehlt es in zinkarmen oder 
zinkfreien Schlacken. Hierdurch ergibt sich, daf3 das Mineral durch Zink 
gekennzeichnet wird. 
In morphologischer Beziehung zeigt es eine Identität (siehe Fig. 27) 
mit den oben beschriebenen CaS-MnS-Krystalliten (siehe Fig. 16— 19, 21— 22). 
Die obige Beschreibung (S. 60) dieser Krystallite gilt Wort für Wort auch für 
die hier vorliegenden Krystallite, jedoch mit Ausnahme der charakteristischen 
Farbe. Besonders wird einerseits die optische Isotropie und andrerseits der 
Aufbau nach drei senkrecht aufeinander stehenden Achsen hervorgehoben. 
Das Mineral krystallisiert folglich regulàr (siehe hierüber weiter unten, S. 86). 
1 Siehe Studien über Schlacken (1884), S. 47—48 und 73— 76. — Der zinkreichste mir 
bekannte bisher analysierte Zinkfayalit enthält ca. 19 0/9 ZnO (außerdem 29 9/9 SiO 
und 52 0/9 FeO), somit 0.25 Zn : 0.75 Fe. 
